über die Verbindung des Eisens mit Kohle. 77 



allem Grapliii zu erhallen, wenn dasselbe nicht bei einem schon wirk- 

 lich übersetzten Gange des Ofens gefallen ist. Dies Eisen hat aber be- 

 reits eine Zersetzung erlitten und mehr oder weniger Kohle verloren, 

 so dafs es nicht mehr eine, aus bestimmten Mischungsgewichien zusam- 

 mengesetzte Verbindung ist. Der geringe Gehalt an ungebundener Kohle 

 kann indefs keinen beträchtlichen Irrihum, in der Beurtheilung der wah- 

 ren Zusammensetzung des weifsen Roheisens, welches bei einem guten 

 Gange des Hohenofens erzeugt Avird , veranlassen. Die Zersetzung des 

 Hornsilbers erfolgte durch das Loher Spiegeleisen ungemein langsam 

 und die Kohle fand sich jedesmal so zersti-eut zwischen den reducirten 

 Silberbliittchen, dafs es schwierig war sie zu sammeln. Der Kohlege- 

 halt differirte von 4,5 bis 5,5 Prozent. Zum Verstich wurden jedes- 

 mal 12 bis i5 Gran Roheisen und 8o bis 90 Gran Hornsilber ange- 

 wendet. Die Zersetzung war gewöhnlich nach Verlauf von zehn bis 

 zwölf Tagen beendigt. 



Um das Hindernifs , welches aus dem Sammeln des sehr leichten 

 und fein zertheilten kohligen Rückstandes entspringt, zu vermindern, 

 ward das Spiegelflofs, um es in graues Roheisen umzuändern, in einem 

 sorgfältig verschlossenen Thontiegel geschmolzen und der langsamen Er- 

 kaltung überlassen. Eine andere Quantität ward im Graphittiegel in 

 Flufs gebracht und m.ufste ebenfalls langsam erkalten. Eben dieses war 

 bei einer dritten Quantität der Fall, welche in einem mit Kieluirufs an- 

 gefüllten Tiegel geschmolzen war. Die erhaltenen Eisenkönige zeigten 

 auf der Bruchfläche ein ziemlich verschiedenes Ansehen. Der mit Kohle 

 geschmolzene hatte zwar keine dunklere Farbe , aber gröbere Absonde- 

 rimgsflächen als der im Graphittiegel erhaltene , und schien daher einen 

 gröfseren Glanz zu besitzen. Der im Thontiegel geschmolzene Regulus 

 war weniger schwarz als dunkelgrau gefärbt, und hatte ein mehr feinkör- 

 niges Gefüge. Er verhielt sich härter gegen die Feile als der im Graphit- 

 tiegel geschmolzene, und dieser etwas härter als der mit Kohle geschmol- 

 zene Regulus, welcher einen hohen Grad von W^eichheit besafs. 



Der Kohlegehalt dieser drei Eisenkönige ward durch Zersetzung 

 des Hornsilbers , und die Menge der ungebundenen Kohle demnächst 

 durch Autlösen in Königswasser ausgemittelt. Es ergaben sich folgende 

 Resultate : 



